868 



C. Doelter, 



Spätere Versuche v^'on Horton^ bestätigen jedenfalls die 

 Ansicht, die auch Königsberger^ teilt, daß im Quarz nicht 

 das SiOa bei 300° die starke Leitfähigkeit bewirkt, sondern 

 daß diese durch die Beimengungen verursacht wird, obgleich, 

 wenn diese regelmäßig an der Krystallstruktur teilnehmen 

 würde, nicht recht einzusehen wäre, warum Quarzplatten par- 

 allel zur Achse gar keine Leitfähigkeit zeigen; es muß dem- 

 nach die Anordnung der Beimengung doch so sein, daß die 

 Wanderung nur parallel der Achse möglich ist. 



Polarisation wurde bei den Quarzplatten senkrecht zur 

 Hauptachse von War bürg schon bei 300° nachgewiesen.^ 



Jedenfalls scheint aber dieses von Warburg und anderen 

 nachgewiesene Natriumsilikat auch auf die Polarisation und 

 die Höhe des Widerstandes bei Platten parallel der Achse einen 

 gewissen, wenn auch weit geringeren Einfluß als bei Platten 

 senkrecht zur Achse auszuüben. Bei dem zu einer sehr hohen 

 Temperatur im Knallgasgebläse gebrachten Quarzglas dürfte 

 der Stoff viel reiner sein und daher ist der Widerstand ein 

 höherer. 



Quarzglas. 



Es war von Interesse, das Quarzglas mit dem Quarz- 

 krystall zu vergleichen. Die erhaltenen Werte sind folgende. 



„ . Widerstand 



1 emperatur . q 



Anmerkung 



922*^ 

 982 

 988 

 1050 

 1102 

 1154 

 1167 

 1198 

 1207 



132800 

 83458 

 73330 

 66923 

 26300 

 14272 

 13810 

 1 1 739 

 10000 



Unscharfes Tonminimum. 



1 Philos. Magazine, 1906, 32. 



- Jahrbuch für Radioaktivität und Elektronik, 1907 



3 Annalen der Physik, 32, 1887 und 1890. 



